120 A. W. Stelzner, Ueber Franckeit, ein neues Erz ans Bolivia. 



„Vor dem Löthrohre auf Kohle erhitzt, giebt das 

 Mineral nächst der Probe einen gelben Bleibeschlag, weiter 

 entfernt einen Antimonbeschlag, ausserdem eine geringe Menge 

 von Zinkoxyd, welches sich nach dem Befeuchten mit Kobalt- 

 solution und erneutem Erhitzen grün färbt. 



„Wird das Mineral mit Soda auf Kohle geschmolzen, so 

 erhält man eine rothbraune, schwefelnatriumhaltige Schlacke 

 und ein deutliches Bleikorn. 



„Die Boraxperle wird durch eine geringe Menge des 

 vorher auf Kohle abgerösteten Mineralpulvers nicht gefärbt. 



„Das gepulverte Mineral entwickelt beim Erwärmen mit 

 Salzsäure Schwefelwasserstoff, löst sich aber nur zum ge- 

 ringsten Theile in jener Säure auf; von Königswasser wird 

 es leicht und rasch unter Abscheidung von Schwefel gelöst; 

 Salpetersäure führt es beim Erwärmen ebenfalls in Lösung 

 über, doch hinterbleibt dabei ein weisses Pulver, aus den 

 Oxyden des Antimones, Zinnes und Germaniums bestehend. 



„Die Bestimmung des Germaniumgehaltes war, da die- 

 selbe ohnehin mit Schwierigkeiten verbunden ist und cla 

 nur eine beschränkte Menge von Substanz zur Verfügung 

 stand, leider nicht möglich; es ist jedoch das Vorhanden- 

 sein des Germaniums mit zweifelloser Gewissheit festgestellt 

 worden. 



„Das Ergebniss der Analyse war folgendes: 



Blei 50,57 



Zinn 12,34 



Antimon 10,51 



Schwefel • . 21,04 



Eisen 2,48 



Zink 1,22 



Gangart 0,71 



98,87 



„Hierzu kommen noch etwa 0,1 % Germanium und ein 

 Bruchtheil-Prozent Silber. Die quantitative Bestimmung des 

 letzteren wurde einer Probe auf trockenem Wege überlassen. 



„Bringt man den Eisengehalt als Schwefelkies, den Zink- 

 gehalt als Zinkblende in Abzug, was vielleicht nicht ganz zu- 

 lässig, aber für den Ausfall auch ziemlich belanglos ist, so ergiebt 

 sich für das reine Mineral folgende Zusammensetzung : 



